LA NATURALEZA 328 



Metal argentífero de la mina de San Jadas, representando una l<:y 



docimástiea de 16 onz. por 300 libs . onz. 160 00 



Monos 20 p§ de perdida „ 32 00 



Quedan para alearse onz. 128 00 



Metal plomoso de la mina de Lomo de Toro, con la ley docimás- 

 tiea de 2% onz. por 300 libs., representan de plata, onz. 2o 00 

 20 pS do pérdida „ 5 00 20 mi 



Total plata en el lecho de fusión. . . . onzas. 148 00 



Que hacen libras de plata, libs. 9 25 onz. 



Así para que el plomo de obra se obtuviera con una ley en plata de 1 p§ , 

 necesitaríamos únicamente 925 libras de plomo; pero como se vé, hay to- 

 davía un exceso de 3G0 libs., 47 onz., mus el plomo contenido en los plo- 

 millos, absugs, abstrichs y copela del vaso, pero cuyo exceso de ninguna 

 manera es perjudicial. 



Un horno semi-alto de 3% metros do caja, funde próximamente en cir- 

 cunstancias normales, déla anterior revoltura 3 i cargas =á libras 9,300 = á 

 kilogramos 4,278,, 440 gramos. 



Projiorc iones ¡)or ciento sobre el meted argentífero. 



Metal plomoso de Lomo de Toro 99. 5800 



Metal de íierro pardo 23. 3958 



Litargirio 20. 1382 



Plomillos 20. 8300 



Cendrada 7. 8973 



Fierros del vaso (absugs y abstrichs). ... 4. 0720 



Cenizas del vaso comprendidas en la cendrada. 1. 1599 



Fierros de planchera (mattes) 24. 7117 



Grasas de la fundición misma 147. 7780 



Daremos la explicación tic algunas de las sustancias que componen una 

 parte de la revoltura, por no estar bien determinadas con los nombres loca- 

 les con que se les conoce en éste y otros minerales. 



La greta es el nombrado litargirio, ó sea el protóxido de plomo, cuya fór- 

 mula es, Pbo: los plomillos, es el resultado obtenido de la concentración por 



